## PENGARUH PENAMBAHAN LAURIL ALKOHOL TERHADAP SIFAT-SIFAT UJI TARIK KOMPOSIT KARET ALAM TERISI SILIKA

## EFFECT OF LAURYL ALCOHOL ADDITION ON TENSILE PROPERTIES IN SILICA FILLED NATURAL RUBBER COMPOSITES
Rieska Wulandari Sianturi,  Indra Surya* Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Jalan Almamater, Medan, 20155, Indonesia
*Email: indradanas@yahoo.mail.com

## Abstrak
Dengan  menggunakan  vulkanisasi  semi-effisien,  penelitian  mengenai  pengaruh  penambahan  lauril alkohol sebagai bahan aditif baru terhadap persentase pembengkakan dan sifat-sifat uji tarik komposit karet alam terisi silika telah dilakukan.  Pengisi silika yang digunakan adalah sebanyak 30 bagian per seratus bagian karet alam (bsk). Lauril alkohol merupakan fatty alcohol yang berasal dari minyak inti kelapa  sawit  dan  dimasukkan  ke  dalam  komposit  karet  alam  terisi  silika.  Kadar  lauril  alkohol  yang digunakan  adalah  1,0  bsk;  2,0  bsk;  3,0  bsk  dan  4,0  bsk.  Lauril  alkohol  berfungsi  sebagai  bahan pemlastis  internal.  Lauril  alkohol  menurunkan  modulus-modulus  tarik  100%  dan  300%  dan meningkatkan pemanjangan saat putus bagi komposit karet alam terisi silika tersebut. Lauril alkohol juga meningkatkan kerapatan sambung silang dan kekuatan tarik dengan penambahan hingga 3,0 bsk. Penambahan lauril alkohol sebanyak 3,0 bsk merupakan kadar optimum bagi komposit karet alam terisi silika.
Kata kunci : karet alam, lauril alkohol, silika, persentase pembengkakan, sifat-sifat uji tarik

## Abstract
By  using  a  semi-efficient  vulcanisation  system; the  effects  of  lauryl  alcohol  (LA)  as  a  new  rubber additive on tensile properties of silica-filled natural rubber (NR) composites were investigated . The NR composites were filled by silica filler with a fixed loading, 30.0 phr (part per hundred rubber). The LA is a fatty alcohol based on palm kernel oil and incorporated into the silica-filled NR composites. The LA loadings were 1.0 phr, 2.0 phr, 3.0 phr and 4.0 phr. It was found that LA functioned as an internal plasticiser. As an internal plasticiser, LA decreased the tensile modulus and increased elongations at break  of  silica-filled  NR  composites.  It  was  also  found  that  LA  increased  the  crosslink  density  and tensile strength up to 3.0 phr of LA loading. The 3.0 phr of LA was the optimum loading.
Keywords : natural rubber, lauryl alcohol, silica, swelling percentage, tensile properties

## Pendahuluan
Karet  alam  termasuk  ke  dalam  elastomer yang  bersifat  plastis  dan  lemah  [17].  Untuk mendapatkan  karet  yang  elastis,  keras  dan  kuat dilakukan melalui reaksi
vulkanisasi.
Vulkanisasi adalah suatu proses sambung silang sulfur dengan molekul karet sehingga membentuk  rangkaian  tiga  dimensi.  Komposit karet  tidak  lagi  bersifat  lengket (tacky) ,  tidak melarut  tetapi  hanya  mengembang  didalam pelarut organik tertentu [18].
Campuran karet alam dengan  bahan kimia (bahan aditif)  yang  belum divulkanisasi disebut komposit  karet.  Bahan  aditif  yang  digunakan diantaranya adalah bahan pemvulkanisasi, bahan pengisi, anti oksidan, bahan pemlastis ( plasticizer )  dan  bahan  kimia  lainnya  [2]. Penambahan  bahan  pengisi  yang  bersifat menguatkan ( reinforcing filler ), bertujuan untuk meningkatkan modulus, kekuatan tarik, ketahanan  kikis  dari  komposit  karet.  Bahan pengisi  penguat  yang  umum  digunakan  dalam
pembuatan barang jadi karet adalah karbon hitam ( carbon black) dan silika [11].
Banyak  faktor  yang  menentukan  derajat penguatan  ( degree  of  reinforcement )  yang dihasilkan oleh suatu pengisi terhadap karet [15]. Salah  satu  yang  terpenting  adalah  interaksi permukaan antara pengisi dengan molekul karet. Interaksi  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh interaksi  kimia  pada  permukaan,  baik  dari pengisi  maupun  molekul  karet  sendiri.  Pada permukaan  pengisi  silika  terdapat  sejumlah gugus  silanol  yang  menjadikan  silika  menjadi bahan  yang polar dan  bersifat hidrofilik. Gugus silanol  ini relatif tidak serasi dengan karet  alam yang non polar,  interaksi antara keduanya lemah dan  partikel  silika  cenderung  berinteraksi sesamanya dan membentuk gumpalan
( agglomerate ). Aglomerasi menyebabkan dispersi  silika  yang  kurang  merata  sehingga pengaruh penguatan silika menjadi rendah [15].
Untuk  meningkatkan  dispersi  pengisi digunakan bahan pemlastis. Pemlastis berfungsi untuk melunakkan karet, memudahkan pencampuran  bahan  kimia  terutama  bahan pengisi ke dalam komposit karet, mempersingkat waktu,  menurunkan  suhu  pengkompositan, menghambat  terjadinya  waktu  pra  vulkanisasi, serta  dapat  memudahkan  pembentukan  barang jadi  karet  [9].  Pada  penelitian  ini  digunakan pemlastis  yang  berasal dari turunan  minyak  inti kelapa sawit berupa lauril alkohol.
Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  lauril alkohol  terhadap  sifat-sifat  uji  tarik  komposit karet  alam  terisi  silika.  Pengaruh  kadar  lauril alkohol terhadap persentase pembengkakan juga dikaji.

## Teori
Karet  Alam  adalah  polimer  hidrokarbon yang  berasal  dari  emulsi  kesusuan  pohon  karet, Hevea brasiliensis ( Euphorbiaceae ) yang diperoleh dengan cara melukai kulit pohon karet sehingga  menghasilkan  lateks  karet  alam  [14]. Vulkanisasi  merupakan  proses  yang  bertujuan untuk menurunkan plastisitas dan meningkatkan elastisitas,  kekuatan  dan  kemantapan  karet dengan  membentuk  ikatan  silang  pada  rantai poliisoprena [12].
Produk  karet  alam  umumnya  memiliki kekuatan  mekanik  yang rendah. Oleh sebab  itu, dalam pengolahannya perlu ditambahkan penguat  seperti  pengisi  [4].  Pengisi  biasanya digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat mekanikal  dari  vulkanisat  karet  alam  seperti kekuatan  tarik,  ketahanan  terhadap  pengikisan dan pengoyakan atau untuk memurahkan ongkos suatu produk karet. Berdasarkan efek penguatan terhadap  sifat-sifat  karet,  maka  pengisi  dapat dikelompokkan  menjadi  3  yaitu  penguat ( reinforcing ),  semi  penguat  dan  bukan  penguat ( non reinforcing ) [19].
Karbon  hitam  ( carbon  black) dan  silika adalah  pengisi  penguat  yang  paling  banyak digunakan  untuk  karet  [2].  Silika  merupakan senyawa  amorphous  yang  mengandung  silikon dan  oksigen  yang  tersusun  dalam  struktur tetrahedral.  Penggunaan  silika  banyak  dalam industri-industri, dikarenakan sifat dan morfologinya  yang  unik,  diantaranya:  luas permukaan  dan  volume  porinya  yang  besar. Penggunaan  silika  memberi  keuntungan  yaitu dapat menghasilkan produk yang transparan atau menghasilkan kombinasi warna dengan penguatan yang tinggi [1].
Pemlastis merupakan bahan aditif yang luas digunakan  dalam  industri  karet  dan  plastik. Penggunaan  bahan  pemlastis  dalam  pembuatan barang  jadi  karet  adalah  untuk  meningkatkan
fleksibilitas  polimer  dan  pendispersian  bahan pengisi  di  dalam  matrik.  Fungsi  utama  dari pemlastis  dalam  kompon  karet  adalah  untuk menurunkan  pemanasan  akibat  gesekan  bahan- bahan  selama  pemprosesan.  Pemlastis  pada kompon  karet  dapat  menurunkan  modulus  dan kekerasan serta meningkatkan pemanjangan saat putus.
Palm kernel oil (PKO) dapat menghasilkan berbagai  produk  turunan,  diantaranya  berupa fatty  alcohol . Fatty  alcohol turunan  dari  PKO memiliki  banyak  kelebihan,  selain  mudah didapat, murah, penggunaannya juga
menghasilkan  produk  yang  tidak  beracun  dan mudah terbiodegradasi [7]. Contoh senyawa fatty acohol adalah  lauril alkohol (C 12 H 26 O), myristyl alcohol (C 14 H 30 O) dan  lain-lain. Lauril alkohol, CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 OH  memiliki  struktur  molekul yang  unik,  sebagiannya  bersifat non-polar , sementara sebagian lainnya bersifat polar . Lauril alkohol berwujud cair dan bersifat oily liquid.

## Metodologi Penelitian Bahan-bahan
Sistem  vulkanisasi  sulfur  terakselerasi semi-effisien digunakan untuk meneliti pengaruh lauril  alkohol  terhadap  sifat-sifat  uji  tarik komposit karet alam terisi silika.
Tabel  1  menunjukkan  bahan-bahan  yang digunakan serta fungsi dan pemasoknya. Tabel 2 merupakan  formulasi  yang  digunakan  untuk penelitian.

## Peralatan-peralatan
Peralatan yang digunakan meliputi timbangan  analitik  untuk  mengukur  massa sampel, two  roll  mill untuk  mencampur  bahan- bahan,
Rheometer
untuk mengetahui karakteristik pematangan komposit, Tensometer untuk  menguji  sifat-sifat  uji  tarik  dan Fourier Transform  Infra  Red untuk  karakterisasi  lauril alkohol.

## Pembuatan Kompon Karet Alam
Karet alam, lauril alkohol, silika dan bahan- bahan  lainnya  dicampur  sampai  keadaan homogen pada suhu konstan (± 65-75 o C) selama ±  25  menit  untuk  satu  siklus  pencampuran  di dalam two roll mill . Sampel senyawa karet yang berupa lembaran disimpan dengan kondisi ± 21- 25 o C selama ± 24 jam di dalam freezer tertutup sebelum dilakukan pengujian sifat-sifat uji tarik. Pengujian Sifat-Sifat Uji Tarik
Sampel-sampel berbentuk dumble dipotong dari lembaran-lembaran vulkanisat karet dengan ketebalan  2  mm  dengan  pisau  pemotong. Panjang dan lebar sampel 31-35 mm dan 6,2-6,4 mm. Sampel ini diuji sifat uji tariknya. Prosedur
pengujian  sifat-sifat  uji  tarik  dilakukan  dengan melakukan  standarisasi  ASTM  D  412-92 Test method A yaitu dengan menggunakan Tensometer  Monsanto (Model  T10)  yang beroperasi  dengan  kecepatan  50  cm/min.  Sifat-
sifat  uji  tarik  dilakukan  dengan  melakukan pembacaan  kekuatan  tarik  dan  persentase pemanjangan  pada  saat  putus  yang  terekam dalam display dari tensometer pada setiap akhir pengujian.
Tabel 1. Bahan-bahan yang digunakan beserta fungsinya
Nama bahan Fungsi Supplier Karet alam Bahan dasar PTPN VII, Bandar Lampung ZnO Accelerator activator PT. Intancitra Logamindo, Medan Asam stearat Accelerator coactivator PT. Socimas, Medan MBTS* Accelerator Shandong Sunshine Chemical co.ltd, China IPPD** Antioxidant Jiangsu Sinorgchem co.ltd, China Sulfur Crosslinker Miwon Commercial co.ltd, Korea Selatan Lauril alkohol Bahan additif baru PT. Ecogreen, Batam Silika Bahan pengisi PT. JJ Degussa Hulls, Jakarta *(Benzothiazolil disulfida)
**(N-Isopropil-N’phenil-p-phenilena diamina)
Tabel 2. Sistem vulkanisasi sulfur terakselerasi semi-efisien Bahan Komposit (bsk) A B C D E Karet alam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ZnO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Asam stearat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 IPPD 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 MBTS 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Sulfur 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Silika 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Lauril alkohol 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Pengujian Persentase Pembengkakan Pengujian persentase pembengkakan ( swelling  test )  dilakukan  dengan  melarutkan komposit  di  dalam  toluena  berdasarkan  ISO 1817.  Potongan-potongan  yang  akan  diuji (30mm x 5mm x 2 mm) ditimbang menggunakan timbangan  elektrik  dan  dimasukkan  ke  dalam toluen  selama  72  jam  hingga  mencapai kesetimbangan, pada temperatur ruangan. Sampel  dikeluarkan  dari  cairan,  toluena  yang masih  tersisa  di  permukaan  dihilangkan,  lalu ditimbang.  Sampel-sampel  tersebut  dikeringkan di  dalam  oven  pada  temperatur  80 o C  sampai berat  konstan.  Persentase  pembengkakan  karet alam  di  dalam  toluena  dinyatakan  dengan Persamaan (1) berikut ini.
S(%) = 𝑊 2 −𝑊 1 𝑊 1 x 100% (1)
Dengan  W 1 adalah  massa  awal  sampel  (gram) dan  W 2 adalah  massa  sampel  (gram)  setelah perendaman.
Hasil  Dan Pembahasan

## Uji FTIR Lauril Alkohol
Adapun  hasi  FTIR  dari  lauril  alkohol disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. FTIR lauril alcohol
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  karakteristik FTIR  yang  menunjukkan  beberapa  serapan ( peak ) yang dapat mengindikasikan suatu gugus sebagai  ciri  khusus  dari  suatu  senyawa.  Pada sampel  lauril  alkohol  terdapat  beberapa  puncak serapan  yang  muncul  yaitu  3320,  2920,  2851, 1123, 1055 dan 720 cm -1 . Puncak serapan pada bilangan gelombang 3320 cm -1 mengindikasikan keberadaan dari gugus O−H (merujuk pada O−H
3320 2920 1123 2851 1055 7 20 Wave number (cm -1 ) T ra ns m is i (%)
stretching ).  Puncak  serapan  pada  bilangan gelombang 2920 cm -1 mengindikasikan keberadaan  gugus  C−H  (merujuk  pada  C−H stretching ).  Puncak  serapan  pada  bilangan gelombang 2851, 1123, 1055 dan 720 cm -1 secara berurutan  mengindikasikan  keberadaan  gugus CH 3 (merujuk  pada  CH 3 symetric ),  gugus  C−C (merujuk pada C−C stretching ), gugus C−O dan gugus  CH 2 (merujuk  pada  CH 2 bending )  [13].
Dari  serapan  bilangan  gelombang  tersebut dengan  jelas  menunjukkan  adanya  bilangan gelombang dari gugus-gugus fungsional molekul lauril alkohol dengan rumus molekul
CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 OH.
Pengaruh Penambahan Lauril Alkohol Terhadap Persentase Pembengkakan Komposit Karet Alam Terisi Silika
Hasil  berikut  memperlihatkan  pengaruh penambahan  lauril  alkohol  terhadap  persentase pembengkakan komposit karet alam terisi silika dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Pengaruh  penambahan  lauril  alkohol terhadap  persentase  pembengkakan  komposit karet alam terisi silika
Dari  Gambar  2  menunjukkan  persentase pembengkakan  menurun  dengan  penambahan lauril  alkohol  sebanyak  1,0  bsk.  Hal  ini disebabkan  fungsi  dari  lauril  alkohol  sebagai bahan  pemlastis  yang  membantu  dispersi  silika di  dalam  fasa  karet  sehingga  memperkecil free volume komposit  karet  dan  mempersulit mobilisasi  zat  pelarut.  Penambahan  yang  lebih lanjut menyebabkan semakin berkurang persentase pembengkakan hingga 3,0 bsk. Hal ini menunjukkan derajat sambung silang fisik yang terbentuk semakin meningkat.
Setelah kadar 3,0 bsk persentase pembengkakan  meningkat  pada  penambahan lauril  alkohol  lebih  lanjut.  Hal  ini  disebabkan oleh  kerapatan  sambung  silang  pada  komposit karet  alam  yang  menurun.    Penambahan  lauril alkohol  yang  berlebih  akan  menjebak  silika dibagian dalam lapisannya dan membuat pengisi silika  sulit  diakses  oleh  karet  alam  sehingga
derajat sambung silang fisik yang terbentuk akan menjadi rendah  [16].
Pengaruh Penambahan Lauril Alkohol Terhadap  Modulus  Tarik  Komposit  Karet Alam Terisi Silika
Hasil  berikut  memperlihatkan  pengaruh penambahan  lauril  alkohol  terhadap  modulus tarik  komposit  karet  alam  terisi  silika  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar  3.  Pengaruh  Kadar    Lauril  Alkohol Terhadap  Modulus  Tarik  Komposit  Karet  Alam Terisi Silika
Dari Gambar 3 terlihat bahwa penambahan lauril  alkohol  sebanyak  1,0  bsk  menurunkan modulus  tarik  100%  (M100)  dan  modulus  tarik 300%  (M300)  pada  komposit  karet  alam  terisi silika.  M100  dan  M300  merupakan  bagian  dari sifat  mekanik  yang  berhubungan  langsung dengan  tenaga  yang  dibutuhkan  (usaha)  untuk meregangkan [6]. Modulus tarik menggambarkan  kekakuan/kekerasan  ( stiffness )
[16].  Modulus  yang  tinggi  mengindikasikan kekerasan yang lebih tinggi, sementara modulus yang  rendah,  mengindikasikan  komposit  yang lebih lembut.
Penambahan  lauril  alkohol  sebanyak  1,0 bsk  menurunkan  kekerasan  komposit  sehingga komposit tersebut menjadi bersifat lebih lembut. Peningkatan kadar lauril alkohol sebesar 2,0 s/d 4,0  bsk,  semakin  melembutkan  komposit tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  lauril  alkohol yang  berfungsi  sebagai  pemlastis.  Penambahan bahan  pemlastis  ke  dalam  komposit  karet menurunkan  viskositas komposit  tersebut. Penurunan  viskositas  komposit  menghasilkan komposit yang lebih lembut. Penambahan kadar lauril  alkohol  yang  lebih  banyak  menyebabkan penurunan viskositas yang lebih lanjut.
Pengaruh Penambahan Lauril Alkohol Terhadap Pemanjangan Saat Putus Komposit Karet Alam Terisi Silika 359 355 320 310 317 0 100 200 300 400 0,0 (A) 1,0 (B) 2,0 (C) 3,0 (D) 4,0 (E) P er se n ts a se P em b en gk ak a n (% ) Kadar lauril  alkohol  (bsk) 0.79 0.74 0.70 0.67 0.64 2.22 1.94 1.90 1.86 1.72 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 M od u lu s ta ri k (M P a ) Komposisi lauril  alkohol  (bsk) M100 M300 0,0             1,0           2,0               3,0           4,0
Hasil  berikut  memperlihatkan  pengaruh penambahan lauril alkohol
terhadap pemanjangan  saat  putus  komposit  karet  alam terisi silika ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar  4.  Pengaruh  Kadar    Lauril  Alkohol Terhadap  Pemanjangan  Saat  Putus  Komposit Karet Alam Terisi Silika
Dari Gambar 4 terlihat bahwa pemanjangan saat putus (%) dari komposit karet alam terisi silika meningkat dengan penambahan lauril  alkohol  1,0  bsk.  Pemanjangan  saat  putus adalah pertambahan panjang yang terjadi dengan menarik  sampel  sampai  putus  [6].  Penambahan lauril  alkohol  ke  dalam  komposit  karet  alam terisi  silika  dapat  meningkatkan  ekstensibilitas dari  komposit  karet  alam  tersebut.  Hal  ini disebabkan  oleh  lauril  alkohol  yang  bertindak sebagai  pemlastis  dalam  komposit  komposit karet alam terisi silika. Pemlastis adalah material pengkomposit yang digunakan tidak hanya untuk meningkatkan pemrosesan komposit karet tetapi juga memodifikasi sifat fisik dan bersumber dari minyak alam/lemak [19].
Lauril  alkohol  bersifat  minyak  ( oily) dan berasal  dari  turunan  minyak  inti  kelapa  sawit sehingga  meningkatnya  kadar  lauril  alkohol mempunyai  pengaruh  yang  sama  sebagaimana meningkatnya jumlah bahan pemlastis yang akan meningkatkan  kemampuan  deformasi  dengan meningkatnya kemampuan pemanjangan komposit  karet  alam  terisi  silika.  Penambahan pemlastis  dalam  komposit  karet  menurunkan viskositasnya  sehingga  komposit  karet  lebih lunak.  Makin  besar  pemlastis  dalam  komposit karet  maka  perpanjangan  putus  akan  semakin tinggi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tiap  unit volume karet yang diberi pemlastis mengandung rantai jaringan lebih panjang. Rata-rata rantai ini lebih  panjang  daripada  dalam  jaringan  yang dibentuk  tanpa  adanya  pemlastis.  Akibatnya kekerasan  turun  dan  elastisitas  meningkat  [3]. Penambahan  lauril  alkohol  yang  lebih  lanjut menyebabkan  peningkatan  perpanjangan  saat putus dari komposit karet.
Pengaruh Penambahan Lauril Alkohol Terhadap  Kekuatan  Tarik    Komposit  Karet Alam Terisi Silika
Hasil  berikut  memperlihatkan  pengaruh penambahan  lauril  alkohol  terhadap  kekuatan tarik  komposit  karet  alam  terisi  silika  dapat dilihat pada Gambar 5
Gambar  5.  Pengaruh  Kadar    Lauril  Alkohol Terhadap Kekuatan Tarik Komposit Karet  Alam
Terisi Silika
Dari Gambar 5 terlihat bahwa kekuatan tarik komposit karet alam terisi silika meningkat dengan penambahan lauril alkohol sebanyak 1,0 hingga  3,0  bsk.  Kekuatan  tarik  komposit  karet dipengaruhi oleh kerapatan sambung silang dan dispersi pengisi dari komposit tersebut [16]. Hal ini  disebabkan  oleh  lauril  alkohol  yang  yang berfungsi sebagai pemlastis. Penambahan pemlastis meningkatkan derajat dispersi pengisi, sehingga menaikkan kekuatan tarik dan mempengaruhi  kekuatan  secara  positif  [5].
Penambahan lauril alkohol lebih lanjut menyebabkan penurunan kekuatan tarik
komposit karet. Hal ini disebabkan oleh dampak dari  lauril  alkohol  yang  berlebih.  Kelebihan bahan  pemlastis  berdampak  pada  kerapatan sambung silang yang menurun.
Lauril  alkohol  yang  berasal  dari  turunan alkana  mempunyai  ukuran  molekul  yang cenderung  rendah  sehingga  mudah  menempati ruang  antar  molekul  dalam  rantai  karet  alam yang  menyebabkan  berkurangnya  kekuatan sekunder diantara molekul karet alam, sehingga pada saat molekul karet mengalami peregangan, rasio  bahan  pengisi  tidak  dapat  mengimbangi atau menempati ruang yang mengalami pelunakan.  Hal  ini  menyebabkan  molekul  karet alam  mudah  bergerak  dan  tidak  dapat  menahan tarikan  [10,8].

## Kesimpulan
Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa,
1. Lauril  alkohol  berfungsi  sebagai  bahan pemlastis internal bagi karet alam terisi silika,
685 737.5 775 780 810 0 200 400 600 800 1000 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 P em a n ja n gan s a a t p u tu s (% ) Komposisi lauril  alkohol  (bsk) 15.50 17.00 17.40 19.10 16.70 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 K ek u a t ta ri k (M P a ) Komposisi lauril  alkohol  (bsk)
karena  menurunkan  modulus  100%  dan modulus 300% serta meningkatkan pemanjangan saat putus
2. Lauril  alkohol  meningkatkan  kerapatan sambung silang dan kekuatan tarik komposit karet alam terisi silika.
3. Lauril alkohol  menghasilkan komposit karet alam  terisi  silika  yang  lebih  lunak  dengan kekuatan tarik yang baik
4. Kadar lauril alohol optimum untuk komposit karet alam terisi silika adalah 3,0 bsk.

## Daftar Pustaka
[1]  B.  Robert  dan  P.  Sarnacke,  Rubber
Composites,Unitied Soybean Board, http://unitedsoybean.org,  2011,  Diakses pada 19 September 2017 [2]  H.  M.  Alfatih  dan  P.  P.  Ilmu,  Studi
Karakteristik  Sifat  Mekanik  Komposit Karet  Dengan  Variasi  Komposisi  Sulfur dan  Carbon  Black  sebagai  Bahan  Dasar Ban Luar,  Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT)3 – Surakarta., 2015.
[3]  Herminiwati,  N.  D.  Wahini,  dan  L.  S.  B. Pudji, Pemanfaatan Minyak Kulit Biji Mete sebagai  Plasticizer  dalam  Pembuatan  Sol Sepatu,  Majalah  Kulit,  Karet,  dan  Platik, Vol. 20, (2004).
[4]  L.  Marfuah,  H.  Nuim  dan  H.  Hamidah, Pengaruh  Aging  pada  Kekuatan  Tarik (Tensile Strength) Film Lateks Karet Alam Berpengisi  Nanokristalin  Selulosa  dan Penyerasi  Alkanolamida,  Jurnal  Teknik Kimia USU, Vol. 5, No. 2, (2016).
[5]  M.  Rizky,  Skripsi,  Pengaruh  Tahap Pencampuran Carbon Black terhadap Sifat Fisik  Karet, Fakultas Teknologi Pertanian, Institusi Pertanian Bogor, 1999.
[6]  Nasruddin,  Pengembangan  Karet  Alam dengan  Bahan  Pengisi  dan  Bahan  Pelunak Menjadi  Tube  Collar,  Prosiding  Seminar Nasional  Kulit,  Karet  dan  Plastik  ke-6, 2017.
[7]   N. Mohamad,  E. Zarina dan Y. M. Ambar, Penghasilan Surfaktan Tak Berion Berasaskan Lauril Alkohol daripada
Terbitan  Minyak  Kelapa  Sawit,  The Malaysian  Journal  of  Analytical  Sciences Vol. 12, No. 1, (2008).
[8]  N.  D.  Wahini,  Supraptiningsih  dan  S. Nursamsi,  Pengaruh  Pemlastis  Nabati terhadap  Sifat  Elastomer  Termoplastik Berbasis Campuran Karet Alam/Polipropilena,  Majalah  Kulit,  Karet, dan Platik, Vol. 31, (2015). [9]  P.  Santi dan  C. Adi,  Karakterisasi Minyak Jarak Terhidrogenasi sebagai Bahan
Pelunak  Karet  Alami,    Jurnal  Penelitian Karet, Vol. 32, No.1, (2014).
[10]  R. Arief dan  F. M. Irfan,   Pengaruh Asam Stearat terhadap  Karakteristik Pematangan Sifat  Mekanik  dan  Swelling  Komposit Karet  Alam  dengan  Bahan  Pengisi Organoclay,    Indonesian  Journal  of Materials Science, Vol. 14, No. 2, (2013).
[11]  R.  Arief,  S.    Bambang  dan  F.  M.  Irfan, Pengaruh Organobentonit dan Asam Stearat terhadap  Karakteristik Pematangan dan  Sifat  Mekanik  Komposit  Karet  Alam,
Jurnal  Penelitian  Karet,  Vol.  32,  No.  1,
(2014).
[12]  S. A. Riga, Skripsi, Studi Pengaruh Ukuran Partikel  dan  Jumlah  phr  Carbon  Black sebagai  Bahan  Pengisi  terhadap  Sifat Mekanik  Produk  Karet  Alam,  Fakultas
Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam, Program Studi Kimia, Universitas Indonesia, 2012.
[13]  S.  M.  Robert,  F.  X.  Webster,  dan  D.  J. Kiemle,  Spectrometric  Identification  of Organic  Compound,  Edisi  7,  John  Wiley and Sons, Inc, 2006.
[14]  S.  I.  M.  Syafitri,  Skripsi,  Pengaruh
Penambahan Alkanolamida terhadap
Karakteristik  Pematangan  dan  Kekerasan Komposit  Karet  Alam  Berpengisi  Kaolin, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, 2013.
[15]  S.  Indra,  M.S.  thesis,  Reinforcment  of Natural  Rubber  and  Epoxidized  Natural
Rubbers with Amine-Treated Silica, Universiti Sains Malaysia, Malaysia,  2002.
[16]  S.  Indra,  H.  Ismail,    dan  A.  R.  Azura, Alkanolamide  as  an  Accelerator,  Filler- Dispersant and a Plasticizer in Silica-Filled Natural  Rubber  Composites”,  Polymer Testing, Vol. 32, (2013).
[17]  T.  F.  Erdiana  dan  H.  Hamidah,    Pengaruh Suhu Vulkanisasi dan Komposisi Bentonite Clay yang Dimodifikasi dengan Alkanolamida  dari  Bahan  Baku  RBDPKO pada  Produk  Lateks  Karet  Alam,    Jurnal Teknik Kimia USU, Vol. 4, No. 4, (2015).
[18]  T.  L.  Harry,  H.  S.  Darwis  dan  S.  Indra, Pengaruh Penambahan Alkanolamida Terhadap  Karakteristik  Pematangan  dan Kekerasan Komposit Karet Alam Berpengisi  Silika,  Jurnal  Teknik  Kimia USU. Vol. 1, No. 2, (2012) [19]  W. Yudha, Skripsi, Pengaruh Penambahan Alkanolamida  terhadap  Sifat-Sifat  Uji
Tarik  Komposit    Karet  Alam  Berpengisi
Kaolin, Departemen Teknik Kimia, Fakultas  Teknik,  Universitas  Sumatera Utara, 2014.